Dritter Absclmitt. Die Kautschukgruppe. 533 



setzung (C 10 H I5 N 3 7 ) 2 , dessen Eigenschaften mit dem des Kautschuk- 

 nitrosits vibereinstimmen. Sein Zersetzungspunkt liegt gleichfalls bei 

 160 161. 



Gegen konzentrierte Salpetersaure verhalt sich die reine Guttapercha 

 gleichfalls genau so wie der Kautschuk. 



Uber das Verhalten der Guttapercha gegen Schwefelchloriir und 

 Schwefel liegen Beobachtungen von Caspari 1 ) vor, welche zeigen, daB 

 sich auch mit diesen Reagentien dem Kautschuk ahnliche Verbindungen 

 bilden. Beim Zusammenmischen einer Benzinlosung von Guttapercha 

 mit uberschiissigem Chlorschwefel, erhielt er eine zu einer steifen Gallerte 

 erstarrende Lusung, welche nach dem Reinigen, in getrocknetem Zu- 

 stande, harte lichtgelbe Kornchen darstellte, die einen Maximal- Schwefel- 

 gehalt von 23,40 Proz. aufwiesen, der der Formel des Additionsproduktes 

 C 10 H 16 S 2 C1 2 sehr gut entspricht. 



Schwefel vulkanisiert Guttapercha sehr wirksam. Mischt man eine 

 Benzinlusung derselben mit 5 \ proz. Schwefelpulver innig, destilliert 

 das LGsungsmittel ab und vulkanisiert 3 Stunden bei 130 im Auto- 

 klaven, so erhalt man ein elastisches Produkt. Die vulkanisierte Gutta- 

 percha zeigt dann Elastizitat, wenn der Gehalt an gebundenem Schwefel 

 2,78 Proz. iibersteigt. Um das Maximum an Schwefelaufnahme zu er- 

 mitteln, vulkanisierte Gaspari gleiche Gewichtsmengen von Schwefel 

 und Guttapercha 5 Stunden lang bei 130 und 10 Stunden lang bei 

 160. Schon beim 5stiindigen Erhitzen auf 130 konnte er feststellen, 

 daB die Menge des gebunclenen Schwefels der von Weber aufgestellten 

 oberen Vulkanisationsgrenze des Kautschuks, die durch die Formel 

 C 10 H 16 S 2 ausgedriickt werden kann, entspricht. 



3. Die Balata 



iiber deren Herkunft und Gewinnung an friiherer Stelle schon das 

 wesentliche zusammengestellt wurde, bildet den wichtigsten Ersatz der 

 Guttapercha und nimmt hinsichtlich ihrer Eigenschaften die Mitte zwi- 

 schen Kautschuk und Guttapercha ein. 



Im Handel kommt das Produkt in Form von lederartigen, elasti- 

 schen, auBen braunen, innen ebenfalls braunen oder grauweiBen Flatten 

 vor, die nach Tschirch 2 ) bei 49 -50 erweichen, plastisch werden und 

 bei 149 150 schmelzen. Nach den Untersuchungen von Obach 3 ) und 

 Surie 3 ), die sehr viele Proben verschiedener Herkunft und Alters unter- 

 suchten, enthalt die Handelsware 



1) Ditmar, Die Analyse des Kautschuks, der Guttapercha usw., p. 77. 



2) Die Harze und die Harzbehalter 1 (1906), p. 956. 



3) Ebenda p. 958. 



